Künstlicher Metabolit. 349 



neuformierten Eisenkörnern benützen l<ann. Den Raum inner- 

 halb der alten Balkenmarken füllt jetzt ein Körneraggregat. Die 

 Form der Körner ist nicht gerundet, sie tragen vielmehr etwas 

 von einem flockigen Zustand zur Schau und sehen aus wie 

 Eisenfetzchen, die ein flimmerartiges Wechselleuchten hervor- 

 rufen, ähnlich wie die glitzernden Flöckchen einer Schnee- 

 decke. Die mikroskopische Beobachtung ergibt, daß in Wirk- 

 lichkeit keine echten Eisenkörner, sondern Eisenfetzen vor- 

 liegen, die zackig ineinander greifen, als hätte die eine Eisen- 

 partie sich in die andere eingefressen. Das Wechselleuchten 

 besteht nicht nur zwischen benachbarten Eisenfetzen, sehr oft 

 liegt eine flockig aufgelöste Eisenpartie mitten inne in einem 

 einheitlich aufleuchtenden fetzig abgegrenzten Korn. 



Es ist ein Bild, wie es ein Mineral zeigt, das in Umwand- 

 lung zu einem anderen Mineral begriffen ist und darin nur in 

 wenigen Resten noch vorhanden ist. In keinem der Eisen- 

 fetzen ist irgend eine Spur von Schraffierung zu entdecken, wo- 

 durch die Anwesenheit von unverändertem Normalkamacit 

 ausgeschlossen erscheint. Man muß vielmehr in dem Gemenge 

 mit verschiedenem Aufleuchten das Vorhandensein von zwei 

 Phasen des Nickeleisens vermuten, von denen jede sich im 

 metastabilen Zustande befindet. Manche Umrisse der Eisen- 

 fetzen machen den Eindruck, als säßen sie an der Stelle des 

 früher dagewesenen, durch die Absonderungsklüfte abgegrenz- 

 ten Kamacitkornes. Die Klüfte sind jedoch vollständig ver- 

 schwunden und eine Abgrenzung der Eisenfetzen nach den 

 Kluftkonturen nicht auffindbar. Die groben zackigen Körner sind 

 ihrerseits wieder aus allerfeinsten Körnchen zusammengesetzt. 

 Das Vorhandensein einer massigen Struktur in den neuformier- 

 ten Körnern ist nun insoweit wichtig, als wir in dieser Eigen- 

 schaft ein Merkmal für metabolitische Eisenkörner erhalten zum 

 Unterschiede von den regulären durch Zwillingsbau ausge- 

 zeichneten Kamacitkörnern. 



Jetzt muß ich noch einer Erscheinung gedenken, die uns 

 einen Beitrag liefert zur Verschiedenheit der Ausbildung der 

 Eisenkörner bei verschiedener Erhitzungstemperatur in dem- 

 selben Eisenstück. Der zufällige Umstand, daß ein Ende der 

 Eisenplatte, wie schon erwähnt wurde, von der Flamme direkt 



